Synthèse du Fer Méïéoeiqite. 23 



d'aux. Nous allons voir qu'il en est ainsi dans une certaine mesure, 

 pour ce qui est du fer météorique synthétique. 



Nous avons vu (fig. 7) que dans la partie supérieure du culot 

 de l'alliage 2 se trouvent encore des parties non différenciées au 

 point de vue microscopique. Or. il est naturel de se figurer que cette 

 différenciation: solution solide -r- kamacite — taenite s'est opérée égale- 

 ment dans ces parties, quoique les particules de taenite soient de dimen- 

 sions idtra-microscopiqnes. On aurait donc ici un constituant formant ?m 

 système solide colloïdal de taenite finement divisée dans le fer à nickel, 

 ou, pour adopter la nomenclature moderne, un -»ferrosol à taenite» solide. 

 Ce constituant serait absolument analogue à la troostite'^. constituant qui 

 a facilement pu attirer l'attention grâce à sa propriété d'être fortement 

 coloré en noir par les réactifs, ce qui dépend de ce que les particules 

 minimes de cémentite qui s'y trouvent sont facilement dissoutes en 

 laissant un résidu de carbone. Pour un »ferrosol à taenite» il n'y a 

 pas possibilité pour une telle coloration: il aura pu échapper à l'obser- 

 vation, même à des Osmond. 



Vient maintenant le problème: est-ceque ce constituant hypo- 

 thétique ne pourra pas se trouver dans les alliages de fer et nickel 

 techniques à l'état recuit? Les recherches de M. Osmond, et, plus dé- 

 taillées, celles de M. Guillet- indiquent qu'un alliage à une teneur en 

 nickel de 12 % — ce que nous admettons pour fixer les idées — est 

 constitué par de la martensite^ qu'il soit trempé ou recuit, c'est à dire 

 par une solution solide véritable. 



Une propriété caractéristique des solutions solides métalliques est 

 leur haute résistance électrique. Pour ce qui est des solutions solides 

 du fer, il est possible, au moyen d'une formule établie par l'auteur et 

 supportée par des déterminations antérieures et suivantes de M. Le 

 Chateliee et d'autres savants, d'en calculer la résistance électrique. 

 On trouA-e pour une solution solide à 12 °/o de nickel que la résistance 

 serait de 78 mikrohm par cm/cm-. Tout dernièrement, MM. Ruer et 

 ScHtJz^ ont déterminé la résistance électrique du système Fe -Ni. Se- 

 lon ces déterminations, qui sont effectuées sur des échantillons refroidis 

 lentement, dans le sens ordinaire, la résistance d'un alliage à 12 °/o de 



' Voir G. Benedicks, The Dature of Troostite. .lourn. of the Iron and Steel. Instit. 

 1905: II, 352.. 



^ L. GüiLLET, Les aciers spéciaux. Paris, Gh. Dünod, 1904. 



' R. RüER und E. Schüz. Das System Eisen-Nickel. Intern. Kongr. Düsseldorf 191 Ü; 

 Ber. d. Abteilung f. Theoretisches Hüttenwesen (1910). 144; Metallurgie 7 (1910) 415. 



